La Gaceta industrial (1879-06-10 00:00:00), página 8

dido hacer y que implica una nueva demostración de lo que precede, y es que, si se toman lingotes que salen de un horno de pudelar sin forjar todavía, y si se les añade al baño de una plaza de horno Siemens, el fósforo contenido en las escorias interpuestas en los lingotes, repara completamente al metal. Pero se ha hecho otra hipótesis especialmente por el profesor Mr. Grünier: consiste esta en decir que en presencia de la sílice ó de un silicato ácido conteniendo al menos 40 por 100, la base de la escoria se combina con la sílice, dejando libre el ácido fosfórico que es reducido de nuevo por el hierro para formar un fósforo de hierro. M. Pourcel, jefe del servicio de las acerías en Terranoire, es todavía más afirmativo en una nota bastante reciente; piensa éste que aún con un silicato que contenga mucho menos de 30 por 100 de sílice, el hierro descompone los fosfatos alcalinos y se combina con el fósforo. La separación inmediata de la fundición depurada y del fosfato producido es una condición absoluta de la depuración definitiva, porque el contacto del metal líquido y de la escoria fosfatada devuelve el metaloide al baño metálico. Mr. Pourcel se apoya, pues, sobre el hecho de que el fósforo se separa del hierro bajo la influencia de una acción oxidante unida á la afinidad de una base energética, pero que si se deja en presencia del hierro líquido y los fosfatos formados, se verifica la reacción inversa; el fósforo se incorpora de nuevo al hierro, mientras que por el pudelado, la desfosforación es casi completa, aún en marcha muy caliente, si la escoria se vuelve muy fluida por la presencia del óxido de manganeso.

Se han propuesto ó ensayado muchos procedimientos para aumentar la desfosforación de las fundiciones en la operación que las trasforma al estado sólido. Sería demasiado prolijo examinarlas en esta memoria; pero no obstante se pueden señalar algunos.

Varios inventores han empleado, bien el vapor de agua que suministra el hidrógeno por su descomposición, ó bien otros compuestos hidrogenados, en la esperanza que se formaran fosfuros de hidrógeno volátiles y arrastrados en la corriente gaseosa del aparato. Los experimentos nada han indicado y es muy dudoso que la reacción esperada pueda producirse á causa de la instabilidad de los hidrofosfuros, porque el fósforo tiene mayor afinidad con el oxígeno.

En otros experimentos, se ha empleado una serie de ma-

MAQUINA PARA AGLOMERADOS, SISTEMA COUILLARD.—Fig. 1.—(V. pág. 170.)

terias pulverizadas, inyectadas en el baño, tales como carbonatos y otras sales alcalinas, sal común, feróxido de manganeso, hipodortios, espato fluor, borax, nitrito de sosa y otras varias. Entre estos experimentos, merecen ser conocidos los verificados por el procedimiento Heaton.

Está basado este procedimiento en el empleo del nitrato de sosa, que ejerce una acción á la vez oxidante y básica. La sal pasa en chorros delgados á través de la fundición, y al cabo de algunos minutos, se obtiene un metal que se fija en el crisol móvil del aparato. Resulta de una memoria muy completa escrita en 1869, por Mr. Grünier, que los experimentos han demostrado los siguientes puntos:

El sílice y el manganeso han experimentado la oxidación antes que el fósforo, y el carbono ha resistido más que las otras